959 



Über Deformationsströme; insbesondere die Frage, 



ob dieselben aus magnetischen Eigenschaften 



erklärbar sind. 



Von Prof. Ferdinand Braun 



in Tübingen. 



(Vorgelegt von Hrn. von Helmholtz.) 



(Zweite Mittheilung.) 



1. In meinem er.sten Autsatze habe ich eine Reihe von That- 

 sachen mitgetheilt. Es fragt sich , ob dieselben aus anderen , bereits 

 bekannten abgeleitet werden können. Ich will im Folgenden dasjenige 

 zusammenstellen, was am bequemsten zur Beantwortung dienen kann. 



Die Erscheinungen, welche ich früher beschrieb, habe ich bisher 

 nur an magnetisirbaren Materialien auffinden können; am stärksten 

 zeigen sie sich bei Nickel; wahrscheinlich sind sie auch in Eisen und 

 Stahl vorhanden. In schwach magnetisirbaren Körpern (wie Neu- 

 silber) oder diamagnetischen Metallen ist es mir nicht gelungen, neben 

 dem Strom, welcher durch die kaum ganz ausschliessbare erdmagne- 

 tische Induction entsteht, noch Deformationsströme nachzuweisen; 

 treten sie auch in ihnen auf, so sind sie nach Versuclien , die ich 

 hier übergehe, mindestens loo mal schwächer als in Nickel. Dieser 

 Umstand, sowie der weitere, dass man durch künstliche Magnetisirung 

 die Grösse der Effecte ändern kann, legt den Gedanken nahe, die 

 Beobachtungen aus magnetischer Induction zu erklären. Insbesondere 

 wird man an die bekannten Untersuchungen von G. Wiedemann über 

 den gegenseitigen Zusammenhang von Torsion und Magnetismus, 

 sowie die weitgehenden Analogien zwischen dem magnetischen und 

 mechanischen Verhalten erinnert. 



2. Wickelt man aus einem hartgezogenen Nickeldraht eine Spule, 

 so wird dieselbe im Allgemeinen bei An- und Abspannen Ströme 

 liefern. Durch wiederholtes, namentlich durch sehr heftiges Glühen 

 und langsames oder rasches Abkühlen (Ablöschen in Wasser) kann 

 man den Deformationsstrom ganz oder bis auf einen sehr geringen 



